( 66o ) 



CONCLUSION FINAIE. 



)i 22. L'enduit qui recouvre la face externe des vitraux de Saint-Gervais 

 est formé : 



)) De sulfate de chaux ; 



n De sous-carbonate de chaux ; 



» D'un sel calcaire dont l'acide est organique; 



» De chlorure de sodium; 



» D'un sel ammoniacal ; 



1) D'une matière azotée et sulfurée d'origine organique, insoluble dans 

 l'alcool; 



» D'une matière grasse d'origine organique ; 



» D'une matière très-carburée, une sorte de noir de fumée; 



» D'argile ferrugineuse ; 



» De silice sableuse. 



» Cet enduit peut avoir deux origines : 



» 1° Il peut provenir des matières enlevées aux murs par les eaux plu- 

 viales qui viennent ensuite à mouiller les vitraux, et au mastic employé par 

 le vitrier; 



» 1° Il peut provenir des vents entraînant des poussières. 



" Indubitablement les matières organiques, la matière très-carburée 

 ressemblant à du noir de fumée, le chlorure de sodium, l'argile, la silice 

 sableuse ont cette origine ; il est probable qu'il en est ainsi de la plus grande 

 partie, au moins du sulfate de chaux. 



» Je ne crois pas, d'après les observations que j'ai pu faire, que la tota- 

 lité de la matière grasse de l'enduil provînt du mastic; je pense que la plus 

 grande partie piovenait de l'atmosphère. 



» J'ajouterai que dans plusieurs essais j'ai reconnu que le chlorure de 

 sodium était accompagné d'une matière qui développe une couleur violette, 

 du moins sous l'influence de la lumière, avec l'azotate d'argent. 



Chapitre III. — Procédé pourncttoyi ries vitraux peints dont le temps a altère la transparence 

 par des dépôts produits sur la surface du verre. 



» J'expose la série des opérations à faire pour enlever la matière des 

 dépôts. 



» (a) On les lave à grande eau. 



» [b) On les tient plongés dans de J'eau de sous-carbonate de soude mar- 

 quant 9 degrés à l'aréomètre de Baume, pendant le temps nécessaire à ce 



